de 1850 e e um dos cimentos mais antigos que ainda sao encontrados no mercado. A sua formula mantem-se inalterada desde que em 1878 teve sua composicao melhorada. No entanto, ainda e um cimento que apresenta grande dissolucao no meio bucal e alta irritabilidade devido a sua acidez.Apesar destas caracteristicas indesejaveis ainda e um dos cimentos mais utilizados pricipalmente em funcao da previsibilidade alcancada pela experiencia clinica obtida na sua utilizacao.O fosfato de zinco e um dos cimentos mais avaliados clinicamente entre todos os tipos de cimento. Este fato faz dele um dos mais seguros usados na odontologia.A composicao do cimento de fosfato de zinco deve ser analisada para o po e para o liquido:Po- oxido de zinco (90%)- oxido de magnesio (8,3%)- bismuto (0,1%)- silica (1,5%)Liquido- acido fosforico- agua de alumina- e em algumas composicoes apresenta oxido de zinco Os componentes do po sao sinterizados a uma temperatura de 1.000 a 1.400 graus centigrados e formam um bloco que posteriormente e desgastado ate virar um po fino. O tamanho destas particulas e controlado pois interferem com a velocidade de presa do cimento.A reacao de presa do cimento ocorre pela mistura entre o po e o liquido. O acido fosforico age na superficie das particulas do po, liberando ions de zinco. O aluminio reage com o zinco produzindo um gel de fosfato de aluminio e zinco sobre a superficie da porcao remanescente das particulas. Apos a presa o cimento forma uma estrutura composta por zinco que nao sofreu reacao, envolvidas por uma matriz amorfa e coesiva de aluminofosfato de zinco.Cimentacao resinosa O cimento resinoso tem por base o desenvolvimento dos sistemas adesivos e e um dos cimentos com maior variedade de cores, tipos de adesivos e tipo de ativador da polimerizacao.Os cimentos resinosos podem ser diferenciados pelo tipo de ativacao da polimerizacao utilizada pelo fabricante. Basicamente encontramos tres tipos de cimento:- cimento resinoso ativado quimicamente- cimento resinoso fotoativado- cimento resinoso de ativacao dualCimento de Ionomero de VidroO cimento de ionomero de vidro foi desenvolvido por Wilson & Kent, em 1969, e foi relatado no meio cientifico no ano de 1971. O cimento de ionomero de vidro foi obtido a partir do cimento de silicato muito utilizado naqueles tempos em pequenas restauracoes em dentes anteriores. Introduzindo o acido poliacrilico no lugar do acido fosforico, foi possivel obter um material restaurador que tem a vantagem de agregar as caracteristicas favoraveis do po do cimento de silicato e melhores propriedades mecanicas obtidas com a reacao ao acido poliacrilico.O cimento de ionomero de vidro e classificado em tres grupos: Tipo I usado para cimentacao de restauracoes indiretas; Tipo II utilizado para restauracoes diretas; e o Tipo III usado para forramento ou base de restauracoes.Composicao: segungo Phillips (1986) o cimento de ionomero de vidro e composto por um po cujo principal componente e um vidro de silicato aluminico. O liquido e formado por uma solucao aquosa de um copolimero do acido poliacrilico e outros acidos organicos que determinam menor viscosidade, caracteristica importante principalmente para os agentes de cimentacao.A manipulacao apresenta caracteristicas proprias. O po deve ser adicionado